406 Uemelrius M. Uaiiovaiiovic. 



„lieber Experimente rührt dalier, dass bei liöheren Temperaturen das 

 .Bereich der reversiblen Erscheinung sehr eng wird, wie an gewissen 

 „Kurven von Hopivinson') ersichtlich. Neue Versuche mit genauer 

 „Bestimmung dieses Bereiches bei höheren Temperaturen sind not- 

 , wendig." 



Vorliegende Arbeit wurde auf Anregung von Herrn Professor 

 Dr. P. Weiss, dem ich an dieser Stelle meinen besten Dank für 

 seine wertvollen belehrenden Ratschläge und seine wohlwollende auf- 

 munternde Hilfe abstatte, im physikalischen Laboratorium der eidg. 

 polytechnischen Schule in Zürich in den Jahren 1908—1910 ausgeführt. 



A. DIE ANFÄNGLICHE SIJSZEPT115ILITÄT VON NICKEL 

 IN ABHÄNGIGKEIT VON DER TEMPEKATUK. 



I. Versuchsmittel. 



1. Methode. 



Zur Bestimmung der Suszeptibilität des Nickels wurde nach 

 Uowland das zu untersuchende Metall in Ringform ^) gebracht und 

 mit einer Lage von spiralförmigen Windungen für den primären und 

 einer zweiten für den sekundären Stromkreis bewickelt. 



Da der grösste Teil der Arbeit auf der ballistischen Methode^) 

 beruht, so sei dieselbe hier kurz zusammengefasst. 



Ein durch die primäre Bewicklung gesandter Strom i in abso- 

 luten Einheiten erzeugt im Innern des Nickels eine magnetisierende Kraft 



l r ' 



worin iV, die Windungszahl der Primärbewicklung und / die mittlere 

 Länge der Kraftlinien (der mittlere Umfang l = 2nr des Ringes) 

 in cm bedeuten. Da jedoch die Feldstärke vom inneren Umfange 

 des Ringes nach dem äussern zu in Form einer Hyperbel abnimmt, 

 so muss die mittlere magnetisierende Kraft H,„ aus der Gesamtzahl 

 der durch den Querschnitt des Nickelringes gehenden Kraftlinien 

 berechnet werden.*) Diese ist 



'"2 



') Ewing: loc. cit, p. 174, Fig. S± 



*) Rowland: Magnelisation of an Iron Ring, l'liil. Mag'. Vol. XLVI, 1873, p. 151. 



") Lord Kelvin: Phil. Trans. Vol. CLXVI, p. 693. — Ewing: Magn. Induction 

 in Iron. London, 3"' ed., Ch. III and IV. 



*) Obige Gleichung für H gilt nur für solche Ringbreiten, bei welchen das 

 llyperbelstück innerhalb der Ringbreite als Gerade angesehen werden kann. 



